バサルトファイバー

バサルトファイバーとは、玄武岩を原料とした無機繊維の一種。バサルト繊維、玄武岩繊維とも呼ばれる。引張強度、引張弾性率、耐熱性、耐薬品性が高く、電気的に絶縁性である。

歴史
バサルトファイバーは1920年にフランスで開発され、1950年代までの間、軍事、航空宇宙向けとしてソビエト連邦、アメリカ合衆国、ヨーロッパで開発が進められた。

その後、高強度グラスファイバーの開発発展により開発は中止されていたが、1991年のソ連崩壊後にバサルト繊維開発の会社がロシアで設立され、2003年には中国がロシアやウクライナの技術を取り入れ生産を開始、2021年現在ではロシア、中国、ウクライナ、ドイツ等を中心に工業生産を行っている。なお2021年時点で日本では工業生産をしている企業はない。

グラスファイバーや炭素繊維同様に合成樹脂との複合材料として用いられており、オフィチーネ・パネライが「フィブラテック」として時計のケース用に実用化しているパネライ　ルミノール マリーナ フィブラテック™ 44mm (PAM01663) 2020年新作、HODINKEE、2020年4月25日。

物性
+バサルトファイバーとグラスファイバーの物性比較一例項目バサルトファイバーEガラスファイバー熱特性軟化温度（℃）1050840~846溶融温度（℃）14501120連続使用最高温度（℃）650380熱伝導係数（W／mk）0.031~0.0380.034~0.040熱膨張係数（×10－6／－℃）6.5~85熱強度保持率（％）
［20℃強度を100］200℃9592400℃8252物理特性密度（g／cm3）2.63ｰ2.802.54ｰ2.60引張強度（GPa）3.8~4.83.4弾性率（GPa）90~12072.5~74.0破断時伸度（％）3.14.7耐薬品性質量損失率（％）沸騰水 3h後0.2 -沸騰２NNaOH3h後56沸騰２N Hcl 3h後2.238.9耐アルカリ
性強度保持率 （％）1N NaOH40℃×2h後91 -1N NaOH60℃×2h後75 -0.5N NaOH80℃×6h後54 -電気抵抗率（Ω・cm）1×10111×1012~14

 脚注 
 注釈 

 出典 

Category:繊維
Category:鉱物